DOSAMENTO RAPIDO DELLO ZINCO NEI SUOI MINERALI 189 



Come si può vedere in questa prova eseguita nei due saggi 

 N'' 12 e No 13 la differenza che si ottiene tra il calcolato e il 

 trovato è molto forte, e molto forte è pure la differenza che si 

 ottiene fra le due prove N" 12 e N° 13, ciò che prova come 

 siano veramente le asperità della superfìcie dell'elettrodo quelle 

 che favoriscono il depositarsi del ferro assieme allo zinco. In- 

 fatti, mentre la superficie dell'elettrodo di lastra presentava un 

 deposito di zinco compatto e striato in nero (per deposito di 

 ferro) solamente in corrispondenza di alcune asperità, l'elettrodo 

 di rete presentava una superficie completamente nera, indizio 

 certo di una quantità di ferro maggiore di quella ottenuta nel 

 primo caso. 



Ritengo quindi essere di somma importanza la separazione 

 dei precipitato prodotto dall'idrossido di sodio, perchè altri- 

 menti non si ottiene un deposito di zinco perfettamente puro, 

 e non mi pare si possa applicare in questo caso il metodo pro- 

 posto da K. Jene (*) per l'analisi dei minerali di zinco, in cui 

 viene trascurato il gruppo dell'idrogeno solforato, e si elettro- 

 lizza il liquido tal quale come risulta dopo la precipitazione 

 con idrossido di sodio, senza preventiva filtrazione. Io speri- 

 mentai questo metodo non solo nel modo indicato dall'autore, 

 ma impiegando altresì degli elettrodi giranti e con forma spe- 

 ciale e con superficie perfettamente liscia: riuscii a diminuire 

 notevolmente la quantità di ferro che si deposita collo zinco, 

 ma non riuscii mai ad eliminarlo completamente. La quantità 

 di ferro che si depositava era sempre tale da produrre un pre- 

 cipitato quando se ne saggiava la soluzione cloridrica coll'am- 

 moniaca. Riporto nella seguente Tav. N** 7 le esperienze fatte 

 in proposito : 



(*) K. .Ji-.NE, " Chem. Ztg. ,, 29 (1905), 803. 



